Como fazer placas de circuito impresso com furos metalizados e qualidade industrial, em casa – Parte 3 – Metalizando os furos da PCI – Engenharia Caseira
Pular para o conteúdo
Faça você mesmo seus protótipos!
Menu
Loja
NanoVNA BR
Fotos
Downloads
Links
Contato
Tutoriais
Facebook
Youtube
Como fazer placas de circuito impresso com furos metalizados e qualidade industrial, em casa – Parte 3 – Metalizando os furos da PCI
22/11/2019 17/04/2013 Por Ricardo
No último post falei que iria postar como fazer o hipofosfito de cálcio a partir de outros reagentes mais em conta, porém achei melhor primeiro postar uma demonstração de todo o processo de metalização dos furos de uma PCB usando a solução descrita no post anterior.
pci com os furos já metalizados com cobre
pci que passou por eletrodeposicao de cobre
e posterior eletrodeposição de estanho
placas que passaram por eletrodeposição de cobre e estanho
placas para teste furadas e cortadas com cnc
Para fazer a demonstração eu usarei uma pequena placa dupla face em fibra de vidro que tem oito fileiras com medidas diferentes e com quatro furos em cada uma delas totalizando 32 furos. Além dos 32 furos existem mais dois furos superiores usados para os ganchos do banho galvânico. Os diâmetros são em milímetros: 0.8mm, 0.5mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm e foram feitam em minha CNC. A razão das duas primeiras fileiras de furos estarem com medidas em ordem decrescente é porque no dia eu troquei as brocas por engano.
Instruções para uso da solução:
1 – Pegue o frasco com a solução ativadora, agite bem e deixe descansar enquanto você prepara a placa.
2 – Enquanto isso aqueça o forno e mantenha a 125C. É altamente recomendado o uso de um termômetro para manter a fidelidade.
3 – Esfregue as faces da PCI com palha de aço tipo Bombril e enxague muito bem com água. Após o enxague aconselho usar algum detergente abrasivo tipo CIF e uma esponja de louças com o lado verde voltado para a placa. Enxague muito bem e certifique-se de que nenhum resíduo ficou nos furos. O ideal é fazer todo este processo usando luvas de látex para evitar o contato direto da pele com a placa a acabar deixando algum resíduo de gordura.
4 – Seque muito bem a placa com papel toalha e deixe a placa sob uma folha de papel toalha enquanto prepara a solução.
5 – Em um recipiente onde caiba a placa na horizontal, despeje cuidadosamente a solução ativadora de forma que não forme bolhas na superfície. O nível da solução em relação ao fundo do recipiente deverá ser de aproximadamente 10mm. Caso haja bolhas, tente agrupá-las usando um bastão de vidro ou um palito de madeira e arrastá-las para a borda do recipiente, longe do local onde a placa será mergulhada.
6 – Segure a placa na horizontal usando uma luva de látex e com o mínimo de pontos de contato possível mergulhe cuidadosamente a placa na solução e afunde cerca de 5mm. Logo após retire a placa cuidadosamente e ainda mantendo na horizontal logo acima da solução, verifique se existem bolhas em algum furo. Caso exista, mergulhe-a novamente na solução. Você não deve deixar a placa por muito tempo em contato com a solução pois ela começará a oxidar a placa. Depois de verificar os furos, coloque a placa na vertical e apenas encoste uma das laterais na solução para escorrer o excesso no recipiente. Todos os furos devem estar preenchidos com a solução.
7 – Coloque a placa em um prato ou algum outro local onde ela possa ficar levemente inclinada e de preferência sem manter contato entre os furos e o fundo, e coloque-a no forno pré-aquecido a 125C. Mantenha nesta temperatura de 10 a 15 minutos.
8 – Eleve a temperatura para 180C e quando esta temperatura for atingida, mantenha de 10 a 15 minutos.
9 – Desligue o forno e deixe a porta levemente aberta. Quando a temperatura cair para 100C você já poderá retirar a placa.
10 – Usando uma esponja macia e água limpa, limpe a superfície da placa de forma que ela fique sem resíduos. Provavelmente ela ficará manchada, mas as manchas sairão no banho galvânico, o importante é não ficar resíduos que formem relevos. Nesta hora o hipofosfito de cobre sofreu pirólise e com isso uma fina camada de cobre foi depositada na parede dos furos. Apesar de ser fina, a aderência é bastante alta, porém frágil, por isso limpe a placa com cuidado para não danificar esta película. Caso aconteça de algum furo ficar completamente fechado por conta de resíduos, você pode umedecer bem a esponja e pressionar com cuidado sob o furo para tentar desobstrui-lo.
11 – Pegue uma ou mais folhas de papel toalha e pressione sob a placa para secá-la. Ela agora está pronta para o banho galvânico.
Assim que puder postarei um vídeo com todo o processo. Me desculpem se tiver algum erro de escrita, estou bem cansado…
Categorias Como fazer PCI, Tutoriais Navegação de post
Como fazer placas de circuito impresso com furos metalizados e qualidade industrial, em casa – Parte 2 – Solução Ativadora
Como fazer placas de circuito impresso com furos metalizados e qualidade industrial, em casa – Parte 3.1 – Metalizando os furos da PCI
13 comentários em “Como fazer placas de circuito impresso com furos metalizados e qualidade industrial, em casa – Parte 3 – Metalizando os furos da PCI”
acassis
20/05/2013 às 15:32
Ricardo,
Obrigado por compartilhar conosco este processo e as suas dicas.
Um abraço,
Alan
Acesse para responder
Ricardo Trombetta
21/05/2013 às 08:05
Por nada Alan,
Espero poder sempre contribuir com muito mais…
Abraço!
Ricardo
Acesse para responder
mauricio oliveira
02/01/2014 às 18:43
Boa noite ricardo, muito obrigado por sua contribuições, se todos agissem assim teriamos um mundo melhor. Como eu faço esse banho de estanho quimico? se puder me ajudar eu agradeço meu email [email protected] , obrigado
Acesse para responder
Ricardo Alexandre Trombetta
04/01/2014 às 10:18
Dê uma olhada nas postagens. Tem toda a formula para o estanho quimico ai.
Abraço!
Acesse para responder
Alex Truccolo
04/01/2014 às 17:08
Olá , tem no comércio uns fornos pequenos de 600w de 9 litros , servem para esse serviço?E eles tem somente um timer de regulagem , tenho que fazer um controle a parte?
Acesse para responder
Ricardo Alexandre Trombetta
06/01/2014 às 12:52
Se tiver controle de temperatura serve sim, caso contrário não! A nao ser que você monte um controle de temperatura. Geralmente esses fornos vem com controle de 50 a 300C. Tem da layr, britania, etc…
Acesse para responder
Unknown
03/02/2014 às 14:13
Ricardo, uma dúvida: Você fez uma CNC?
Estou pensando em fazer uma pra mim também.
Você se baseou em algum projeto disponível online ou comprou uma?
Muito obrigado
Abraço,
Marcus
(obs, não sei pq, mas não consigo postar com minha conta do Google).
Acesse para responder
Ricardo Alexandre Trombetta
26/02/2014 às 20:35
A CNC que uso foi montada por uma empresa sob encomenda, mas ela é industrial e o custo foi elevado. Montei uma outra CNC para comercializar, mas ainda tem algumas correções para fazer. Me baseei no mesmo projeto que a minha, porém com mesa móvel.
Acesse para responder
Unknown
15/03/2014 às 11:06
Olá, por favor o que é uma CNC e se tiver uma foto ilustrativa agradeço, uso um emulsão que compro de amigo de Minas, funciona muito bem pra protótipos, tenho também procurado por dobradeira pra fazer caixas mas aqui não existe. Meu e-mail é [email protected]. Obrigado
Jorge
Acesse para responder
Ivano Gennero
04/05/2015 às 17:35
Hello,
Could you tellme the pourpose of the liquid soap?
Regards
Ivano
Acesse para responder
Ricardo Alexandre
04/05/2015 às 17:49
The purpose is alter the surface tension of the liquid and cover the holes in a better way.
Acesse para responder
Ivano Gennero
05/05/2015 às 18:24
Hi Ricardo,
I have followed your infos and at first attempt i got my first working pcb with hole plated.
About the purpose of liquid soap I'll try to replace with Tween 20 (polysorbate 20). It is the ones that I use to reduce surface tension on my copper electroplating solution.
Acesse para responder
Ricardo Alexandre
30/09/2015 às 11:57
Please post the results, ok ?
Thanks
Acesse para responder
Deixe um comentário Cancelar resposta
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.
Atendimento: 9h-17h - Email: [email protected]
© 2021 Engenharia Caseira • Built with GeneratePress
Nosso site usa cookies para melhor sua experiência. Assumimos que você concorda com isto , mas você pode recusar. ConfigurarACEITARRejeitar
Privacidade e Política de Cookies
Fechar
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Necessary
Sempre ativado
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVAR E ACEITAR
Portuguese
Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Indonesian Italian Korean Portuguese Russian Spanish Thai Ukrainian Vietnamese